536 
Léon GUILLET.— LA TREMPE ET LE REVENU 

mation à l'échauffement A:, quoiqu'un peu 
abaissé ; il n’existe pas d’autres transformations 
pendant le refroidissement. 
Dans ce cas, l’acier présente uniquement de la 
troostite. 
2° La transformation est dédoublée ; on note un 
point A’, vers 6500, position du point de transfor- 
mation dans le cas précédent, et un point A”, vers 
300° ; on sait que, la vitesse de refroidissement 
S 
NX 
[æ) nm 
5 oi 
LE LL 

0,3 04 Q,5 06 O7 0,8 og 1,0 1 Da 43 
% de Carbone 
Fig. 63. — Diagramme des aciers au nickel. 
ODC' = Zone perlitique, — CDC' — Zone de passage de la perlite 
à la martensite. — E DC — Zone martensitique. — EDE' — Zone de passage 
de la martensite au fer y. —F — Zone à fer y. 
Les signes portés sur la figure représentent les aciers essayés. 
allanten croissant, A”, se développe au détriment 
de A’. 
Dans ce cas, l’acier est formé de martensite et 
detroostite, et les proportions de ce dernier cons- 
tituant sont d’autant plus faibles que le point 
A”, est plus développé. 
3° La transformation se passe en un seul point 
A”, vers 3000. 
L’acier est entièrement martensitique. 
On peut enfin ajouter que, les conditions de 
trempe étant encore accentuées, la transforma- 
tion A”,, qui a atteint son maximum d'intensité 
au moment où A’, disparaît, va en diminuant, 
accusant une tendance très nette vers une dis- 
parition complète : toutefois celle-ci, dans le 
cas des aciers ordinaires, ne se produit jamais. 
. Lorsque aïnsi, par une exagération dans la 

trempe, la transformation A”, est atténuée, la 
martensite devient plus grossière : elle apparaît 
mélangée de fer y, et cela d’autant plus que A”, 
est moins sensible. 
Enfin, de toutes facons, les points A’, sont bien 
moins accusés que si la transformation a lieu 
avec refroidissement lent; il apparaît donc que 
dans la trempe la réaction réversible est in- 
complète. 
On voit donc clairement le lien 
remarquablement étroit qui lie : 
4° les conditions de trempe (tem- 
refroidissement) ; 2° la position des 
points de transformation au refroi- 
dissement; 3° la structure des aciers 
trempés. Nous l’avons indiqué dans 
la figure 49. 
Mais cette relation entre la strue- 
# ture et la position des points de 
transformation, nous la retrouvons 
plus nette, plus facile à saisir, plus 
ciaux. 
Osmond, le premier, a montré 
que les aciers au nickel, refroidis 
normalement, présentent, suivant 
la teneur en nickel, trois sortes de 
structures : ils sont perlitiques, mar- 
tensitiques ou polyédriques. 
Reprenant cette importante ques- 
tion d’une façon plus détaillée, nous 
avons cherché ! notamment à préci- 
D ser l'influence du carbone sur la 
structure, les relations entre la 
structure et les propriétés méca- 
niques, et enfin la facon dont se 
faisait le passage d’une structure à 
l’autre ; puis, portant nos études sur 
l'influence des autres éléments, manganèse, 
chrome, tungstène, molybdène, vanadium, alu- 
minium, étain, cobalt, nous avons été conduit à 
une classification des aciers spéciaux essentiel- 
lement basée sur la structure. 
On doit distinguer les aciers perlitiques, mar- 
tensitiques, polyédriques, à carburè et à gra- 
phite, les derniers ne présentant pas d’intérêt 
industriel. 
Le passage d’une structure à l’autre dépend 
de la teneur en éléments ajoutés et de la teneur 
RRKIKKKIEKKE 
NKKK 

4,4 4;5. 4; 
1. Nos Mémoires sur les Aciers spéciaux ont tous été pu- 
bliés dans la Revue de Métallurgie, à l'exception des pre- … 
miers, parus avant la création de cette Revue par M. Henry 
Le Chatelier; ceux-ci ont été donnés dans le Bull. de la Soc. 
- d'Encourag. pour l'Industrie nationale (aciers au nickel, aciers 
au manganèse). 
pérature de chauffage, vitesse de 
évidente encore dans les aciers spé- 
RS OU ES ST TR PE TE 

